पैलेडियम हाइड्राइड

पैलेडियम हाइड्राइड धात्विक पैलेडियम है। जिसमें क्रिस्टल जाली के अंदर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन होता है। इसके नाम के अतिरिक्त यह आयनिक हाइड्राइड नहीं है। बल्कि धात्विक हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम का मिश्र धातु है। जिसे PdHx लिखा जा सकता है। कमरे के तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड्स में दो क्रिस्टलीय चरण α और β (कभी-कभी α' कहा जाता है।) हो सकते हैं। अतः शुद्ध α-चरण x <0.017 पर उपस्तिथ है। जबकि शुद्ध β-चरण x > 0.58 के लिए अनुभव किया जाता है। मध्यवर्ती x मान α-β मिश्रण के अनुरूप हैं।

पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन अवशोषण प्रतिवर्ती है। और हाइड्रोजन भंडारण के लिए जांच की गई है। पैलेडियम इलेक्ट्रोड का उपयोग कुछ ठंडे संलयन प्रयोगों में किया गया है। इस परिकल्पना के अनुसार कि पैलेडियम परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन को "निचोड़ा" जा सकता है। जिससे कि उन्हें कम तापमान पर फ़्यूज़ करने में मदद मिल सकती है। अन्यथा यह आवश्यक होता है।

इतिहास
पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस के अवशोषण को प्रथम बार सन्न 1866 में थॉमस ग्राहम (रसायनज्ञ) द्वारा नोट किया गया था। इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से उत्पादित हाइड्रोजन का अवशोषण जहां हाइड्रोजन को पैलेडियम कैथोड में अवशोषित किया गया था। प्रथम बार सन्न 1939 में प्रलेखित किया गया था। अतः ग्राहम ने PdH0.75 संघटन के साथ मिश्र धातु का उत्पादन किया था।

पैलेडियम हाइड्राइड बनाना
धातुओं को जाली में व्यवस्थित किया जाता है और धात्विक हाइड्राइड बनाने में हाइड्रोजन परमाणु स्वत: को जाली में अंतरालीय स्थलों में रखते हैं। पैलेडियम हाइड्राइड का भी यही हाल है। जब पैलेडियम जाली की सतह को H2 के संपर्क में लाया जाता है। तब अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं को विभाजित करता है। प्रत्येक अंतरालीय स्थल पर अवशोषित हो जाता है। हाइड्रोजन के अंतरालीय रखने से गैर-स्टोइकियोमेट्रिक मिश्रण हो सकता है। अर्थात, पैलेडियम और हाइड्रोजन के अनुपात को प्राकृतिक संख्या द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

Pd पर जिस अनुपात में H अवशोषित होता है। उसे निम्न द्वारा परिभाषित किया जाता है। $$x=\frac{[H]}{[Pd]}$$ जब Pd को 1 एटीएम के दबाव के साथ H2 वातावरण में लाया जाता है। तब H की परिणामी सांद्रता x ~ 0.7 तक पहुंच जाती है। चूंकि अतिचालकता प्राप्त करने के लिए H की एकाग्रता अधिक होती है। अतः H की सांद्रता को x > 0.75 तक बढ़ाया जाना चाहिए। यह तीन भिन्न-भिन्न मार्गों से किया जाता है। यह ज्ञात है कि पैलेडियम से हाइड्रोजन सरलता से उतर जाता है। अतः Pdसे H अवशोषण को रोकने के लिए अतिरिक्त देखभाल की जाती है।

प्रथम मार्ग गैस चरण से लोड हो रहा है। Pdनमूना कमरे के तापमान पर H2 के उच्च दबाव वाले सेल में रखा जाता है। H2 केशिका के माध्यम से जोड़ा जाता है। परिणामस्वरूप H को Pd पर लोड किया जाता है। इस बंधन को बनाए रखने के लिए दबाव सेल को तरल N2 तापमान (77 के) तक ठंडा किया जाता है। परिणामी सघनता [H]/[Pd] = 0.97 पाई गई है।

दूसरा मार्ग इलेक्ट्रोकेमिकल बंधन है। यह ऐसी विधि है। जहां अतिचालकता के लिए महत्वपूर्ण एकाग्रता को उच्च दबाव वाले वातावरण का उपयोग किए बिना सरलता से पार किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल चरण में H और ठोस चरण में H के मध्य संतुलन के रूप में प्रतिक्रिया के माध्यम से ~ 0.95 की H सांद्रता द्वारा Pd और Pd-Ni मिश्र धातुओं में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। इसके पश्चात् इसे 50 से 150 mA/cm के वर्तमान घनत्व के साथ 0.1n-H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में लोड किया गया है। अंत में लोडिंग तापमान को ~ 190 K तक कम करने के पश्चात्, x ~ 1 की H सांद्रता तक पहुँच गया है।

तीसरे मार्ग को आयन आरोपण के रूप में जाना जाता है। अतः Pd में H आयनों के आरोपण से पहले Pd पन्नी को H से पूर्व-चार्ज किया गया था। यह H2 उच्च तापमान वाली गैस में किया जाता है। यह आरोपण समय को कम करता है। जो बाद में होता है। प्राप्त की गई सांद्रता लगभग x ~ 0.7 है। अंत में आरोपण होने से पहले H की हानि को रोकने के लिए पन्नी को 77 K के तापमान तक ठंडा किया जाता है। PdHx में H का आरोपण 4K के तापमान पर होता है। अतः H आयन H2 +-बीम में प्रवेश करते हैं। इसका परिणाम Pdपन्नी में H की उच्च सांद्रता परत में होता है।

रासायनिक संरचना और गुण
पैलेडियम को कभी-कभी लाक्षणिक रूप से "धातु स्पंज" कहा जाता है। (अधिक शाब्दिक धातु स्पंज के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।) जिससे कि यह हाइड्रोजन को सोख लेता है। जैसे स्पंज जल को सोख लेता है।

कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दबाव (मानक परिवेश तापमान और दबाव) पर पैलेडियम हाइड्रोजन की अपनी मात्रा से 900 गुना तक अवशोषित कर सकता है।

हाइड्रोजन को धातु-हाइड्राइड में अवशोषित किया जा सकता है और फिर हजारों चक्रों के लिए वापस उजाड़ दिया जाता है। शोधकर्ता पैलेडियम भंडारण के उपयोगी जीवन को बढ़ाने की विधियों की खोज करते हैं।

आकार प्रभाव
हाइड्रोजन का अवशोषण दो भिन्न-भिन्न चरणों का उत्पादन करता है। दोनों में पैलेडियम धातु के परमाणु फलक-केंद्रित क्यूबिक (एफसीसी, रॉक-सॉल्ट) जाली में होते हैं। जो शुद्ध पैलेडियम धातु के समान संरचना है। PdH0.02 तक कम सांद्रता पर पैलेडियम जालक 388.9 अपराह्न से 389.5 अपराह्न तक थोड़ा विस्तार करता है। इस सघनता के ऊपर दूसरा चरण 402.5 बजे के जाली स्थिरांक के साथ प्रकट होता है। अल्फा चरण विलुप्त होने पर PdH0.58 की संरचना तक दोनों चरण सह-अस्तित्व में रहते हैं। न्यूट्रॉन विवर्तन अध्ययनों से पता चला है। कि हाइड्रोजन परमाणु धातु की जाली में ऑक्टाहेड्रल अंतराल पर अनियमित रूप से कब्जा कर लेते हैं। (एफसीसी जाली में प्रति धातु परमाणु अष्टफलक छिद्र होता है।) सामान्य दबावों पर अवशोषण की सीमा PdH0.7 है। यह दर्शाता है। कि लगभग 70% ऑक्टाहेड्रल छिद्र भरे हुए हैं। जब x = 1 तक पहुँच जाता है। तब अष्टफलकीय इंटरस्टिस पूर्ण प्रकार से भर जाते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण उत्क्रमणीय होता है और धातु की जाली के माध्यम से हाइड्रोजन तेजी से फैलता है। हाइड्रोजन के अवशोषित होने से धात्विक चालकता कम हो जाती है। जब तक की लगभग PdH0.5 पर ठोस अर्धचालक नहीं बन जाता है।

बल्क हाइड्राइड का यह गठन उत्प्रेरक Pd के आकार पर निर्भर करता है। जब Pd 2.6nm से छोटा हो जाता है। तब हाइड्राइड नहीं बनते है।

बल्क में घुला हाइड्रोजन सतह पर घुले हाइड्रोजन से भिन्न होता है। जब पैलेडियम के कणों का आकार घटता है। तब इन छोटे pd कणों में कम हाइड्रोजन घुलती है। अतः अपेक्षाकृत अधिक हाइड्रोजन छोटे कणों की सतह पर अधिशोषित होती है। कणों पर अधिशोषित यह हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं बनाता है। अतः बड़े कणों में हाइड्राइड्स के निर्माण के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होते है।

इलेक्ट्रॉन और फोनन बैंड
PdH (अक्टूबर) की बैंड संरचना की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति यह है। कि भरे हुए Pd राज्यों को हाइड्रोजन की उपस्थिति से कम किया जाता है। साथ ही निम्नतम ऊर्जा स्तर, जो PdH की आबंध अवस्थाएं हैं। Pd की तुलना में कम हैं।

इसके अतिरिक्त रिक्त Pd अवस्थाएँ जो फर्मी ऊर्जा से नीचे हैं। यह भी H की उपस्थिति के साथ कम हो जाती है।

पैलेडियम हाइड्रोजन की स्थिति और पैलेडियम की पी अवस्थाओं के मध्य परस्पर क्रिया के कारण हाइड्रोजन के साथ रहना पसंद करता है। स्वतंत्र H परमाणु की ऊर्जा Pd बैंड के प्रमुख पी-राज्यों की ऊर्जा श्रेणी में निहित है।

अतः फर्मी-ऊर्जा के अनुसार ये रिक्त राज्य और डी-बैंड में छिद्र भर जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, हाइड्राइड गठन फर्मी स्तर को डी बैंड से ऊपर उठाता है। डी-बैंड के ऊपर की रिक्त अवस्थाएँ भी भरी जाती हैं। इसका परिणाम भरे हुए पी-स्टेट्स में होता है। और 'एज' को उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थानांतरित कर देता है।

अतिचालकता
पीडीएचx संक्रमण तापमान T के साथ सुपरकंडक्टर है।c x = 1 के लिए लगभग 9 K। (शुद्ध पैलेडियम सुपरकंडक्टिंग नहीं है)। उच्च तापमान (273 K तक) पर उच्च तापमान (273 K तक) में हाइड्रोजन-समृद्ध (x ~ 1), नॉनस्टोइकियोमेट्रिक पैलेडियम हाइड्राइड में प्रतिरोधकता बनाम तापमान वक्रों में गिरावट देखी गई। और सुपरकंडक्टिंग संक्रमण के रूप में व्याख्या की गई।  इन परिणामों पर सवाल उठाया गया है। और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

कई अन्य हाइड्राइड-प्रणालियों की तुलना में पैलेडियम-हाइड्राइड का बड़ा लाभ यह है। कि पैलेडियम-हाइड्राइड को सुपरकंडक्टिंग बनने के लिए अत्यधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यह माप को सरल बनाता है। और विभिन्न प्रकार के मापन के लिए अधिक अवसर देता है। (कई सुपरकंडक्टिंग सामग्रियों को 102 जीपीए के क्रम में सुपरकंडक्ट करने में सक्षम होने के लिए अत्यधिक दबाव की आवश्यकता होती है। अतः पैलेडियम-हाइड्राइड का उपयोग उस भूमिका का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। जो इन हाइड्राइड-सिस्टम में अतिचालक होने के कारण हाइड्रोजन निभाता है।

संवेदनशीलता
पैलेडियम हाइड्राइड के चुंबकीय गुणों में से संवेदनशीलता है। PdHx की संवेदनशीलता अधिक सीमा तक परिवर्तित होती है। जब H की एकाग्रता परिवर्तित होती है। यह PdHx के 𝛽-चरण के कारण है। पीडीएच का 𝛼-चरण फर्मी सतह की Pd के समान ही है। अतः 𝛼-चरण संवेदनशीलता को प्रभावित नहीं करता है। चूँकि PdHx का 𝛽-चरण की विशेषता डी-बैंड को भरने वाले एस-इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है। अतः H की बढ़ती एकाग्रता के साथ कमरे के तापमान पर 𝛼-𝛽 मिश्रण की संवेदनशीलता कम हो जाती है। अंत में, जब शुद्ध Pd के चक्रण उतार-चढ़ाव कम हो जाते हैं। तब अतिचालकता घटित होती है।

विशिष्ट ताप क्षमता
अन्य धात्विक गुण इलेक्ट्रॉनिक ताप गुणांक 𝛾 है। यह गुणांक राज्यों के घनत्व पर निर्भर करता है। शुद्ध Pd के लिए ऊष्मा गुणांक 9.5 mJ(mol∙K^2) है। जब H को शुद्ध Pd में जोड़ा जाता है। तब इलेक्ट्रॉनिक ताप गुणांक कम हो जाता है। अतः x = 0.83 से x = 0.88 की श्रेणी के लिए 𝛾 केवल Pd की स्थिति की तुलना में छह गुना छोटा देखा गया है। यह क्षेत्र अतिचालक क्षेत्र है। चूँकि ज़िम्मरमैन एट अल ने x = 0.96 की सांद्रता के लिए ताप गुणांक 𝛾 को भी मापा जाता है। इस सघनता पर अतिचालक संक्रमण का विस्तार देखा गया है। इसका कारण PdH की स्थूल संरचना की विषमता द्वारा समझाया जा सकता है। अतः 𝛾 इस मूल्य पर x का बड़ा उतार-चढ़ाव है और इसलिए अनिश्चित होता है।

अतिचालकता होने के लिए महत्वपूर्ण एकाग्रता x ~ 0.72 होने का अनुमान है। महत्वपूर्ण तापमान या सुपरकंडक्टिंग संक्रमण तापमान 9 K होने का अनुमान है। यह x = 1 के स्टोइकोमेट्रिक एकाग्रता पर प्राप्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त दबाव महत्वपूर्ण तापमान को भी प्रभावित करता है। यह दिखाया गया है। कि PdHx पर दबाव बढ़ने से Tc कम हो जाता है। इसे फोनन वर्णक्रम के सख्त होने से समझाया जा सकता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन-फोनन स्थिरांक 𝜆 में कमी सम्मिलित है।

सतह अवशोषण प्रक्रिया
हाइड्रोजन अणु के पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए क्रिस्टल की सतह पर कम से कम तीन रिक्तियों के समुच्चय की आवश्यकता के लिए स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी द्वारा हाइड्रोजन के अवशोषण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। इस प्रकार के व्यवहार का कारण और ट्रिमर्स की विशेष संरचना का विश्लेषण किया गया है।

उपयोग
हाइड्रोजन का अवशोषण प्रतिवर्ती है और अत्यधिक चयनात्मक है। औद्योगिक रूप से पैलेडियम-आधारित विभाजक का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध गैस को पतली दीवार वाली सिल्वर-पैलेडियम मिश्र धातु की नलियों से गुजारा जाता है। जिससे कि हाइड्रोजन परमाणु और ड्यूटेरियम सरलता से मिश्र धातु झिल्ली के माध्यम से विसरित हो जाती हैं। इससे निकलने वाली गैस शुद्ध और उपयोग के लिए तैयार होती है। पैलेडियम को अपनी शक्ति और भंगुरता के प्रतिरोध में सुधार करने के लिए चांदी के साथ मिश्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए की β-चरण के गठन से बचा जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। कि जाली विस्तार झिल्ली के विकृतियों और विभाजन का कारण होता है। अतः तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बनाए रखा जाता है।

पैलेडियम-हाइड्राइड का अन्य उपयोग H2 का बढ़ा हुआ सोखना है।-अणु शुद्ध पैलेडियम के संबंध में। सन्न 2009 में, अध्ययन किया गया था। जिसने इस तथ्य का परीक्षण किया था। 1 बार के दबाव में, पैलेडियम-हाइड्राइड की सतह से चिपके रहने की संभावना बनाम पैलेडियम की सतह पर चिपके हाइड्रोजन अणुओं की संभावना को मापा गया था। पैलेडियम के चिपके रहने की संभावना उन तापमानों पर अधिक पाई गई। जहां उपयोग किए गए पैलेडियम और हाइड्रोजन मिश्रण का चरण शुद्ध β-चरण था। जो इस संदर्भ में पैलेडियम-हाइड्राइड से मेल खाता है। (1 बार पर इसका तात्पर्य तापमान लगभग 160 डिग्री से अधिक है। सेल्सियस), तापमान के विपरीत जहां β- और α-चरण सह-अस्तित्व में रहते हैं। और यहां तक ​​कि कम तापमान जहां शुद्ध α-चरण होता है। (यहां α-चरण पैलेडियम में हाइड्रोजन परमाणुओं के ठोस समाधान से मेल खाता है।) इन चिपकी संभावनाओं को जानने से सोखने की दर की गणना करने में मदद मिलती है। $$r_a$$ समीकरण के आधार पर,

$$r_a = S\Phi_H$$ जहाँ $$S$$ पूर्वोक्त चिपके रहने की संभावना है। और $$\Phi_H$$ पैलेडियम/पैलेडियम-हाइड्राइड की सतह की ओर हाइड्रोजन अणुओं का प्रवाह है।

जब सिस्टम स्थिर स्थिति में होता है। तब हमारे समीप अधिशोषण की दर और इसके विपरीत विशोषण की दर होनी चाहिए ($$r_d$$) समान्तर हैं। यह देता है।

$$r_a = r_d$$ Desorption की दर Boltzmannian वितरण द्वारा दी गई मानी जाती है। अर्थात,

(*)$$r_d = e^{-\frac{E_d}{k_BT}}$$

जहाँ $$C$$ कुछ अज्ञात स्थिरांक है। $$E_d$$ विशोषण ऊर्जा है। $$k_B$$ बोल्ट्जमैन का स्थिरांक है। और $$T$$ तापमान है।

संबंध (*) का मान ज्ञात करने के लिए फिट किया जा सकता है। $$E_d$$. यह पाया गया कि उनके प्रयोग की अनिश्चितता के अंदर, क्रमशः पैलेडियम और पैलेडियम-हाइड्राइड के मान मोटे तौर पर समान्तर थे। इस प्रकार पैलेडियम-हाइड्राइड में पैलेडियम की तुलना में उच्च औसत सोखना दर होती है। जबकि desorption के लिए आवश्यक ऊर्जा समान होती है।

इस तथ्य के लिए स्पष्टीकरण खोजने के लिए घनत्व कार्यात्मक सिद्धांत का प्रदर्शन किया गया है। यह पाया गया है। कि पैलेडियम-हाइड्राइड सतह के साथ हाइड्रोजन का बंधन पैलेडियम सतह के साथ बंधन से कमजोर है। और पैलेडियम की तुलना में पैलेडियम-हाइड्राइड के लिए desorption सक्रियण बाधा थोड़ी मात्रा में कम है। चूंकि सोखना बाधाओं में तुलनीय है। आकार। इसके अतिरिक्त, पैलेडियम की तुलना में पैलेडियम-हाइड्राइड के लिए सोखने की गर्मी कम होती है। जो H के कम संतुलन सतह कवरेज की ओर जाता है। इसका तात्पर्य है कि पैलेडियम-हाइड्राइड की सतह कम संतृप्त होती है। जिससे चिपके रहने का अधिक अवसर मिलता है। अर्थात ए उच्च चिपकाने की संभावना।

पैलेडियम का प्रतिवर्ती अवशोषण हाइड्रोजन को संग्रहीत करने का साधन है। और उपरोक्त निष्कर्ष बताते हैं। कि पैलेडियम के हाइड्रोजन-अवशोषित अवस्था में भी हाइड्रोजन भंडारण के लिए और अवसर हैं।

यह भी देखें

 * हाइड्रोजन सेंसर